DES Sciences. 341 



avec le Tel marin & fondu, i'intciieur du creufet a paru 

 bleuâtre; je l'ai caflé, le verre ctoit très-uni S: d'un bleu 

 foncé, je i'ai pilé, le bleu e(l devenu moins foncé, après 

 i'avoir lavé -le bleu a été fort clair. 



J'ai mis dans le troiflème creulêt 3 6 grains de ce cobaft 

 gris, mêlez avec 48 grains de fel de tartre & 48 grains de 

 cailloux calcinez, couvert avec le (el Si fondu, linicjieur du 

 creufet étoit d'un bleu verdàtre, les fcories étoient nn peu 

 brunâtres; j'ai calîé le creulet, le verre étoit très- uni & le 

 bleu tort beau, je l'ai pilé & le bleu a été fort clair, mais il 

 i'ert devenu encore plus après que je l'ai eu lavé. 



J'ai dit au commencement de ce Mémoire que ce minéraf 

 arfénical le trouvoit mêlé dans prelqiie toutes les mines d'ar- 

 gent. Les mêmes mines de Sainte Marie- aux-Mines qui 

 produifènt aujourd'hui ces différentes efpèces de mines d'ar- 

 gent, ont donné il y a quelques années de la mine de cobalt 

 en 11 grande quantité qu'on a jugé à propos de faire les 

 dépenlès néceflaires pour pouvoir en fjbriquer le /nialte, ce 

 cobalt s'tiï appauvri à mefure que la mine d'argent a paru, 

 de manière qu'aujourd hui on n'y trouve pas, à beaucoup 

 près, une quantité fuffilante pour la fabrication de cette 

 couleur. Il elt arrivé en Saxe qu'on a jeté de la mine de 

 cobalt qui n'étoit pasafléz riche en ar/ênic pour mériter d'être 

 travaillée; ce même minéral étant quelque temps expofé à 

 l'air a produit allez d argent pour en taire les frais du travail. 

 On voit dans le comté de Mansfeld des fcories qui contien- 

 nent du métal après avoir été long-temps expofées à l'injure 

 du temps, les entans des mineurs ramailent ces fcories, Ie3 

 portent à la fonderie, où pour un tombereau plein, on leur 

 paye cinq florins d'Allemagne. Toutes ces rél^exions m'ont 

 porté à eflàyer s'il y auroit du fin dans notre cobalt. Pour 

 cet effet j'ai fait des eflais fur les trois elpèces différentes dont 

 j'ai parlé; j'en ai mis d'abord une demi-once de celui de 

 France dans la calcination, il a diminué julqu'à i gios ^ 

 grains, je l'ai mêlé avec une once de plomb granulé & mi^i 

 dans uji petit creufet llorificaloire , la fcorie a été un peu 



V u iij 



